529 



Diese zahlreichen Analysen ergeben , dass der Sauerstoff der Basen und der 

 Säure = 1:1^ = 3:4, der des Wassers und der Basen = 1 : 1 £ = 2 : 3 

 und der des Wassers und der Säure =1:2 ist. Bei den thonerdehaltigen S. 

 ergeben sich diese Verhältnisse, auch wenn man die Thonerde zur Säure rechnet. 



Es ist also im S. der Sauerstoff der Basis, der Säure und des Wassers 

 = 3:4:2. Er ist ein Zweidrittel-Silikat von Magnesia (Eisenoxydul) 

 mit 2 At. Wasser ; 



Mg 3 Si 2 + 2 aq, 

 oder vielleicht besser eine Verbindung von Einfach- und Halb— Silikat (Bi- und 

 Singulosilikat), 



(ÄgSi + Mg 2 Si) + 2aq. 



Die berechnete Zusammensetzung eines solchen eisenfreien Serpentins ist: 



2 At. Kieselsäure = 770 = 44,14 



3 - Magnesia = 750 = 42,97 

 2 - Wasser = 225 = 12,89 



1745 100. 



Nur der von Mosander untersuchte S. von Gullsjö war eisenfrei. 



Die grosse Mehrzahl der Serpentine besteht aus einer isomorphen Mischung 

 der durch die Formel repräsentirten Magnesiaverbindung mit einer analog zu- 

 sammengesetzten Eisenoxydulverbindung. In den eisenreichsten kommen auf 

 1 At. derselben etwa 5 At. Magnesiasilikat. Gewöhnlich beträgt der Eisenoxy- 

 dulgehalt etwa 2 p. C, wonach gegen 1 At. desselben 36 At. Magnesia vor- 

 handen sind. 



Der Wassergehalt, der nahe 13 p.G. betragen sollte, ist selten niedriger, 

 öfter dagegen höher, bis 16 p.G., angegeben, wobei hygroskopisches Wasser 

 nicht in Abzug gebracht wurde. 



Thonerde gehört dem Serpentin nicht an. Wenn nun viele Analysen (II) 

 dieselbe anführen, so ist dies in der Begel nur ein Bruchtheil eines Procents, und 

 entweder von fremden Beimengungen in der nicht krystallisirten Masse des Ser- 

 pentins herrührend, oder sie vertritt etwas Kieselsäure, wie sie denn bei der 

 Berechnung bisher immer in diesem Sinne genommen ist. Indessen ist dies 

 nicht richtig, da sich behaupten lässt, dass die Thonerde vieler Untersucher 

 nichts als Magnesia gewesen sei, oder wenigstens von letzterer noch enthalten habe, 



<) Mittel zweier Analysen. 



2) Wovon 0,9 p. G. hygroskopisch. 



Ra m in e 1 s b erg 's Mineralchemie. "^ 



